8 ESSAIS DE FABRICATION DE PAPIER 



En reprenant la question, nous nous sommes occupés seule- 

 ment de l'espèce la plus convenable, qui est le D. Laureola. 



Dans cette plante, l'écorce est, soit d'une manière absolue, 

 soit proportionnellement au bois, bien plus développée que 

 dans la Passerine. En poids, elle représente à peu près la 

 moitié de l'ensemble. Dans un premier lot d'échantillons, 

 récoltés aux environs de Grenoble, nous avons trouvé que 

 l'écorce formait les 45 p. 100 du poids total ; dans un autre lot r 

 également du Dauphiné, mais provenant d'une autre localité,, 

 nous avons trouvé 51 p. 100. 



Fraîchement récoltée, la tige contient 32 p. 100 d'eau. 



La teneur en cellulose de la tige entière (non écorcée) est 

 en moyenne de 28 p. 100. 



A la rigueur, on pourrait envisager l'utilisation de la seule 

 écorce. Elle est assez épaisse et s'enlève facilement. La cellu- 

 lose qu'on peut en retirer (nous avons fait l'expérience sur 

 quelques grammes) est très fibreuse. 



Toutefois, le rendement étant faible, pratiquement trop 

 faible, il nous a paru nécessaire, bien que ce ne soit pas aussi 

 indispensable que pour la Passerine, d'y joindre le bois. 



Nous avons donc traité la tige non écorcée, sectionnée en 

 morceaux de 3 à 4 centimètres, et en rejetant seulement les 

 extrémités qui sont vertes et encore molles. 



Nous avons lessivé à l'autoclave et dans les conditions 

 suivantes : 



Matière sèche 2 kgr. 



Soude, calculée en NaOH, 20 p. 100 kgr. 400 



Concentration de la liqueur 5° Baume 



Pression 3 atmosph. 



Durée de la cuisson 10 heures 



On voit que le lessivage a été intentionnellement abrégé ; 

 c'était afin d'altérer les fibres le moins possible. 



Mais, s'il était suffisant pour les fibres de l'écorce, qui sont 

 peu lignifiées, il ne l'était pas pour celles du bois, qui le sont 

 davantage. Et on voit là le gros inconvénient qu'il y a à traiter 

 ensemble deux matières d'une inégale dureté. 



